Pengaruh Temperatur Sintering Terhadap Struktur dan Sifat Magnetik Ni 2+ - Barium Ferit sebagai Penyerap Gelombang Mikro
Muhammad Iqbal Ramadhan*, Wahyu Widanarto, Sunardi
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal, Purwokerto Corresponding Author: Iqbalramadhan9970@yahoo.com
Abstrak – Barium ferit  yang  di doping Ni 2+ konsentrasi 0,7 mol  dengan  variasi temperatur sintering 450ºC (hanya pre-sintering), 600ºC, 700 ºC, dan 800ºC telah dibuat menggunakan metode modified solid state reaction.  Sampel  dianalisis  fasa  kristal,  ukuran  kristal,  sifat  magnetik  dan  penyerapan  gelombang  mikronya. metode modified solid state reaction merupakan perpaduan antara metode sol-gel dan solid state reaction, yang meliputi pembuatan larutan prekusor awal, sol-gel, pemadatan, pre- sintering dan sintering. Sampel  yang telah dibuat  selanjutnya  dikarakterisasi  dengan  alat  X-Ray  Diffraction  (XRD),Vibrating  Sample  Magnetometer (VSM) dan Vector Network Analyzer (VNA). Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa semua sampel yang telah disintesis  mengandung  dua  fasa  yaitu BaFe 2 O 4 dan NiFe 2 O 4 Kurva  histerisis  menunjukkan  bahwa  semua sampel  merupakan  material  superparamagnetik.  Material  penyerap  gelombang  mikro  yang  baik  memiliki refleksi hilang yang tinggi dan bandwith yang lebar. Pada temperatur 700ºC menunjukkan hasil terbaik dengan rentang  frekuensi  penyerapan  terbanyak  pada  frekuensi  8,14  GHz – 8,54  GHz;  9,88  GHz – 10,88  GHz;  11,70 GHz – 12,00 GHz dan memiliki penyerapan yang paling tinggi dibandingkan dengan ketiga sampel lainya yakni pada  frekuensi  8,30  GHz  sebesar -27,30  dB.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  bahwa  variasi  temperatur sintering  telah  berpengaruh  pada  fasa  kristal,  ukuran  kristal,  sifat  megnetik,  dan  penyerapan  gelombang mikronya. Dengan demikian Ni- Barium Ferit sangat berpotensi sebagai material absorpsi gelombang mikro.
Kata kunci: Barium Ferit, Nikel, Modified Solid State Reaction, Gelombang mikro
Abstract – Barium ferrite doped Ni 2+ concentrations of 0,7 mol with sintering temperature variations is 450ºC (pre-sintering only), 600ºC, 700ºC, and 800ºC have been made with modified solid state reaction method. Samples were analyzed crystal phase, crystal size, magnetic properties and microwave absorption. The modified solid  state  reaction  method  is  a  combination  of  sol-gel  and  solid  state  reaction  methods,  first  preparing  initial precursor solutions, sol-gel, compaction, pre-sintering and finally sintering. The samples were characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Vibrating Sample Magnetometer (VSM) and Vector Network Analyzer (VNA). The characterization results show that all samples that have been synthesized contain two phases namely BaFe 2 O 4 and NiFe 2 O 4 The hysteresis curve shows that all  samples are superparamagnetic  materials. Good microwave absorbent material has a high reflection loss and a wide bandwidth. At 700ºC show the best results with a the greatest  number  of  distance  in  frequency  8,14  GHz – 8,54  GHz;  9,88  GHz – 10,88  GHz;  11,70  GHz – 12,00 GHz and have a best absorbent than other sample in a frequency 8,30 GHz a number of -27,30 dB. Based on the results  obtained  that  sintering  temperature  variations  have  influenced  the  crystalline  phase,  crystal  size, megnetic  properties,  and  microwave  absorption.  Thus  Ni- Barium  Ferrite  is  highly  potential  as  a  microwave absorbent material.
Keywords: Barium Ferrite, Nickel, Modified Solid State Reaction, Microwave

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  kecanggihan  teknologi  komunikasi sangat berkembang pesat. Banyaknya perangkat komunikasi menyebabkan
meningkatnya sumber radiasi  berupa paparan  gelombang mikro, sehingga  alat  elektronik  dengan  bahan yang tidak mampu menyerap paparan gelombang mikro akan  mudah  mengalami
gangguan sistem. Untuk  mengatasi  kendala  ini,
dibutuhkan bahan  yang  mampu  meredam gelombang elektromagnetik. Teknologi penyerapan gelombang elektromagnetik merupakan teknologi
yang sedang dikembangkan, yang  telah  melahirkan  sebuah material  baru  yaitu Radar  Absorbing  Material (RAM),  yang  salah  satu  aplikasi  pada  bidang militer.    Material    ini bersifat  meredam
pantulan  gelombang  mikro sehingga    benda yang dilapisi dengan RAM tidak terdeteksi oleh RADAR.  RAM  telah  dibuat  dalam berbagai bentuk  dalam nanomaterial  [1]. Penelitian sebelumnya  menjelaskan  bahwa  pemanfaatan mineral  berupa  pasir  besi  sebagai    penyerap gelombang  mikro  Pasir  besi  yang    teroksidasi seperti
mempunyai permitivitas dan permeabilitas yang  sangat  tinggi.  Bahan Fe 3 O 4 bersifat    ferrimagnetik  yang  dalam  keadaan murni  nilai  magnetisasi    jenuhnya  dapat mencapai  65  emu/g [2]. Dalam memanfaatkan potensi    alam    tersebut, maka  dibuat  magnet permanen Barium  M-Hexaferit (BaM).  Magnet permanen (BaM) memiliki beberapa keunggulan  antara  lain,  nilai  koersivitas (H c ) dan  saturasi  magnet (M s ) tinggi,    serta    suhu transisi  (Tc =  suhu  Curie)  cukup  tinggi  [3]. Penelitian sebelumnya menjelaskan sintesis dari barium  M-hexaferrite menunjukkan  bahwa
adanya efek terhadap perubahan temperatur dan subsitusi  dopan. Pada  pembentukan  fasa  dari barium M-hexaferrite (BaFe 12-x Ni x O 19 )  seiring dengan  meningkatknya  temperatur  kalsinasi yang digunakan, diperoleh puncak yang muncul semakin sedikit dan akan terbentuk fasa tunggal pada  temperatur sintering 800°C  dan  variasi dopan x = 0,7 [4]

## LANDASAN TEORI

## A. Pasir Besi
Pasir  besi  sebagai  salah  satu  bahan  baku  utama dalam  industri  baja  dan  industri  alat  berat lainnya di Indonesia, keberadaannya akhir-akhir ini  memiliki  peranan  yang  sangat  penting. Berdasarkan  kejadiannya  endapan  besi  dapat dikelompokan  menjadi  tiga  jenis.  Pertama endapan  besi  primer,  terjadi  karena  proses hidrotermal, kedua endapan besi laterit terbentuk  akibat  proses  pelapukan,  dan  ketiga endapan  pasir  besi  terbentuk  karena  proses rombakan  dan  sedimentasi  secara  kimia  dan fisika [5]. Pada penelitian sebelumnya, Widanarto  menemukan  bahwa  pasir  di  Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap mengandung 70% Fe 3 O 4. [6]

## B. Magnet Barium Ferit
Magnet  barium  ferit  mulai  dikembangkan  pada awal  tahun    1960,  Magnet  ini  termasuk klasifikasi  material keramik  magnet keras yang memiliki  struktur  hexagonal    (BaFe 12 O 19 ) Dalam beberapa tahun terakhir, heksagonal ferit telah  banyak    diaplikasikan, seperti  magnet permanen,  telekomunikasi, magneto-optical, media  penyimpan  data,  dan electromagnetic shielding fields. Namun, medan koersivitas  (H c )  terlalu  tinggi  untuk  beberapa  aplikasi baru. Untuk  mengatasi  masalah  ini,  ion  besi  dalam fasa-M  bisa  disubstitusi  dengan  kation  logam lain  yang ukurannya  hampir  sama  (misalnya Al 3+ , Ga 3+ Co 2+ , Ti 4+ , Zn 2+ Ni 2+ ). Sebagian besar,
substitusi berlangsung secara serentak mengakibatkan  penurunan  medan koersivitas dan  magnetisasi  saturasi [7].
Gambar 2.1 Struktur Kristal Magnet Barium Hexaferit [8]
Barium heksaferit (BaFe 12 O 19 ) merupakan salah satu    magnet permanen  dengan    struktur heksagonal  yang  sesuai dengan space group P 63/mmc [9].  Struktur    kristal  barium  heksaferit terlihat pada gambar 2.1.

## c) Nikel
Nikel  dikenal  sebagai  salah  satu  komoditas tambang  yang  cukup  besar  potensinya  di Indonesia.  Sumber  daya  nikel  di  Indonesia sebagian  besar  berupa  bijih  nikel  laterit    (nikel oksida).  Sampai    saat    ini    Indonesia    masih mengekspor  nikel  dalam  bentuk  bahan  mentah. Dalam  dunia  industri,  nikel  digunakan  sebagai bahan paduan baja tahan  karat  (stainless steel),
konduktor  dan  paduan-paduan  logam lainnya [10]. Nanopatikel NiFe 2 O 4 menampilkan  kurva histeresis  yang    sempit,  sehingga  material  ini dapat  dianggap  sebagai  bahan  inti  yang  baik untuk    transformator  daya  dan  aplikasi  pada bidang  telekomunikasi.  Selain  itu,  material  ini juga dapat digunakan pada teknologi sensor gas dan    kelembaban,  serta  sebagai  bahan katalis [11]

## METODE
a) Proses pembuatan Fe 3 O 4 Proses  pembuatan Fe 3 O 4 terdiri  dari  dua  tahap yaitu penyaringan
dan penggerusan. Penyaringan pasir besi merupakan pengambilan pasir  besi    dari    bahan  nonmagnetik  dengan magnet permanen 6000 Gauss kemudian diayak menggunakan saringan secara  berulang-ulang untuk memperoleh pasir besi yang murni. b) Pembuatan larutan besi nitrat Besi  nitrat  (Fe(NO 3 ) 3 merupakan  bahan  mentah dalam pembuatan  larutan    bahan  awal.  Besi nitrat  diperoleh  dengan  melarutkan  serbuk Fe 3 O 4 dalam  larutan  asam  nitrat  (HNO 3 ). Kemudian  ditambahkan  asam  oksalat  (C 2 H 2 O 4 ) dalam  larutan  besi  nitrat    yang    berfungsi sebagai    katalis    untuk    mempercapat    reaksi dalam proses pengentalan.
c) Pembuatan larutan Ni(NO 3 ) 2 Pembuatan  larutan  nikel  nitrat    dilakukan dengan  cara  mencampurkan  bahan  nikel  oksida (NiO),  asam  nitrat  (HNO 3 ) sesuai  dengan perhitungan stoikiometri.
d) Pencampuran bahan mencampurkan  semua  bahan  yang telah ditimbang sesuai perhitungan stoikiometri, yaitu besi nitrat (Fe(NO 3 ) 3 ), barium nitrat (Ba(NO 3 ) 2 ) dan  nikel  nitrat Ni(NO 3 ) 2 ,  kemudian  diaduk menggunakan magnetic  stirer selama  ±10
menit .
e) Sintesis Nikel Barium Ferit
Larutan  bahan  awal yang  telah  dipersiapkan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam  pada  temperatur  100°C. Sol terbentuk dengan  menambahkan polyethylene glycol (PEG)  sebanyak  48  ml    dalam  larutan    bahan awal    secara  berangsur-angsur    menggunakan
pipet  hingga  menjadi sol yang  homogen dan bersih. Sol yang    telah  didinginkan  kemudian diaduk menggunakan magnetic    stirer selama 1    jam,  pembentukan gel dimulai    setelah ditambahkan  etanol sebanyak  20  ml  secara berangsur-angsur. Gel kemudian  dipanaskan pada  temperatur  150°C  selama  2  jam  tanpa pengadukan  untuk  mengurangi  kandungan  air dalam gel.  Setelah  itu, gel didiamkan  satu malam pada temperatur ruang untuk
meningkatkan  ketebalan gel sehingga  terbentuk gel pekat. Gel pekat  kemudian  diditempatkan pada  cawan  khusus  untuk    dikalsinasi menggunakan muffle    furnace pada  temperatur 350  °C  selama  2  jam. Gel  pekat  dan  hasil kalsinasi ditunjukkan gambar 2.1
Gambar 2.1 a. Gel Pekat b. hasil kalsinasi
f) Proses Pemadatan
Serbuk  nikel  barium  ferit  yang  telah  terbentuk selanjutnya  dilakukan    proses  pemadatan. Proses  ini  menggunakan  alat  press  mekanik dengan    berat    beban  sebesar  1  ton yang dipengaruhi  medan  magnetik  luar  untuk menyearahkan arah kristal magnet
penyusunnya.  Serbuk  tersebut  dimasukkan  ke dalam  cetakan  kemudian  diperoleh  bentuk material pelet.
g) Proses Pre-Sintering dan Sintering
Pre-sintering dilakukan  pada  pelet  yang telah dibuat  dengan  suhu  450  °C  selama  5  jam  yang bertujuan  untuk  menguatkan  material  dan mencegah  penyusutan  bahan  pada  proses sintering [12]. Sintering adalah  pengikatan massa  partikel  pada  serbuk  oleh  interaksi  antar molekul  atau  atom  melalui  perlakuan  panas dengan  temperatur sintering mendekati  titik leburnya  sehingga  terjadi  pemadatan.  Faktor- faktor yang menentukan proses dan mekanisme sintering antara  lain  jenis  bahan,  komposisi, bahan dan ukuran partikel [13]. Pada penelitian
a
b
ini  dilakukan  variasi  temperatur sintering dilakukan proses sintering selama 5 jam dengan dilakukan  variasi  suhu  seperti  yang  terdapat pada tabel 3.1 Tabel 3.1 KODE X(mol) Pre-Sin Waktu Sin Waktu NBF1 0,7 450 ºC Jam - - NBF2 450 ºC 600 ºC 5 Jam NBF3 450 ºC 700 ºC 5 Jam NBF4 450 ºC 800 ºC 5 Jam

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Karakterisasi XRD Karakterisasi X-ray Diffraction (XRD)
digunakan  dalam  mengidentifikasi  fasa,  sistem kristal  dan  ukuran  kristal  dari  material  Nikel Barium  Ferit  (NBF).  Hasil  data  XRD  yang diperoleh  berupa  puncak-puncak  pola  difraksi. Berdasarkan  puncak-puncak  yang  muncul  dari pola  difraksi  setiap  variasi  temperatur sintering terlihat  berbeda  pada  intensitas  serta  posisi puncak  terhadap  sudut 2θ .  Hasil  pengolahan pola  difraksi  ditunjukkan  pada Gambar  4.1 yang  terlihat  bahwa keempat  sampel  memiliki kandungan dua fasa.
Pengaruh  variasi  termperatur  sintering  ternyata tidak  hanya  berpengaruh  pada  fasa  kristal  yang terbentuk tetapi juga terhadap ukuran kristalnya. Berdasarkan  pola  difraksi  XRD  pada  NBF1, NBF2,  NBF3,  NBF4  diperoleh  2  fasa  kristal yang  sama  yaitu  BaFe 2 O 4 dan  NiFe 2 O 4 dengan puncak  terbanyak  yaitu  8  puncak  pada  NBF4 dan  5  puncak  pada  NBF1-NBF3.  Dari  hasil tersebut dapat dilihat bahwa belum terbentuknya
fasa  Barium  ferit  (BaFe 12 O 19 )  secara  dominan, dikarenakan  fasa  (BaFe 12 O 19 )  akan  terbentuk secara  dominan  pada  temperatur  sintering 1000ºC [14].  Dalam  penelitian  ini,  temperatur sintering  tertinggi  hanya  mencapai  800ºC. Berdasarkan  hasil  grafik  ukuran  kristal,  terlihat hasil  yang  fluktuatif  dengan  kenaikan  drastis pada  temperatur  600ºC,  kemudian  menurun pada  temperatur  700º,  dan  naik  lagi  pada temperatur 800ºC.

## b) Karakterisasi VSM
Karakterisasi Vibrating  Sample  Magnetometer (VSM)  digunakan  dalam  menentukan  besaran- besaran  sifat  magnetik  bahan  berupa  nilai magentisasi remanen (M r ), magnetisasi saturasi (M s )  dan  medan  koersivitas  (H c ). Magnetisasi remanen  merupakan  induksi  magnet  yang tertinggal  dalam  bahan  setelah  medan  magnet luar  dihilangkan.  Medan  koersivitas  adalah medan  yang  diperlukan  untuk  menghilangkan magnetisasi  remanen.  Sedangkan  magnetisasi saturasi  adalah  keadaan  dimana spin-spin magnet  dalam  bahan  sudah  searah  dengan medan  magnet  luar [15]. Hasil  data  VSM berupa  kurva  histerisis  yang  menggambarkan hubungan medan magnet luar H dan magnetisasi M.  Berdasarkan  hasil  karakterisasi VSM  diperoleh  kurva  histerisis ditunjukkan pada Gambar 4.2
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  didapat  Sampel NBF  dengan  nilai  suseptibilitas  yang  kecil  dan positif,  yang  menandakan  bahwa  material  NBF merupakan material yang bersifat superparamagnetik.  Dari  keempat  sampel  NBF, terlihat  semua  bersifat  bersifat soft  magnetic,
dikarenakan  memiliki  nilai  koersivitas  yang kecil.  Sampel  NBF1  dengan  temperatur  pre- sintering /  tanpa sintering. memiliki  nilai saturasi  yang  paling  besar  yaitu  22,86  emu/g. Sedangkan  nilai  koersivitas  tertinggi  terdapat pada sampel NBF4 dengan temperatur sintering 800ºC.  Nilai  suseptibilitas  dan  permeabilitas terbesar  ada  pada  sampel  NBF1 (tanpa sintering) sebesar  12,823 x  10 -6 m 3 /kg,  dan
1,0000128  m 3 /kg.  Berdasarkan  hasil  yang diperoleh, meningkatnya nilai  magnetisasi saturasi  (M s ), suseptibilitas (X m ),  dan  nilai permeabilitas ( r  ) pada  temperatur sintering
600ºC - 800ºC.
c) Karakterisasi VNA
Karakterisasi Vector  Network  Analyzer (VNA) digunakan  untuk  menganalisis  nilai reflection loss (R L ) yaitu  besarnya pernyerapan  bahan terhadap gelombang mikro. Pengukuran nilai R L menggunakan metode TRL (Transmision/Reflection  Line)  pada  frekuensi  8
GHz-12  GHz  (X  band).  Nilai R L tersebut kemudian  diolah  sehingga  diperoleh  grafik reflection  loss sebagai  fungsi  frekuensi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3
Pengaruh  temperatur sintering menyebabkan adanya  variasi  pada  serapan  gelombang  mikro dan  lebar  pita  frekuensi keempat  sampel  NBF. Dari  keempat sampel  NBF,  sampel  NBF3 mempunyai rentang  penyerapan  yang  paling banyak, yaitu  pada  rentang  8,14  GHz – 8,54 GHz;  9,88  GHz – 10,88  GHz;  11,70  GHz – 12,00  GHz dan memiliki  nilai  serapan  paling tinggi  dibanding  sampel  lainnya  yaitu  pada frekuensi  8,30    GHz  sebesar -27,3  dB,  namun
material  penyerap  gelombang  mikro  yang  baik tidak  hanya  mempunya R L yang  tinggi,  namun juga  harus  memiliki  pita  frekuensi  yang  besar. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sampel NBF3 memiliki nilai R L yang paling tinggi dan rentang pita  frekuensi yang  paling  banyak.  Dari  hasil yang  diperoleh,  perubahan  temperatur sintering berpengaruh terhadap pergeseran puncak penyerapan pada frekuensi tertentu.

## KESIMPULAN
1. Bahan  magnet  Ni- Barium  ferit dengan variasi temperatur NBF: temperatur pre- sintering 450ºC (tanpa sintering),
600ºC, 700ºC,  dan  800ºC telah  dibuat menggunakan  metode modified  solid state reaction. 2. Pada semua sampel (NBF) menghasilkan 2 fasa BaFe 2 O 4 dan NiFe 2 O 4 serta  merupakan  bahan  yang bersifat  superparamagnetik dan soft magnetic dengan meningkatnya nilai magnetisasi  saturasi  (M s ), suseptibilitas (X m ), dan nilai permeabilitas ( r  ) pada temperatur sintering 600ºC - 800ºC.
3. NBF3 mempunyai rentang  penyerapan yang  paling  banyak, yaitu  pada  rentang
8,14  GHz – 8,54  GHz;  9,88 GHz – 10,88  GHz;  11,70  GHz – 12,00  GHz
dan    memiliki  penyerapan  yang  paling tinggi  dibandingkan  dengan  ketiga sampel lainya yakni pada frekuensi 8,30 GHz sebesar -27,30 dB.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Yani  Nasution,  E,L.,  Astuti.  2012. Sintesis Nanokomposit PAni/ Fe 3 O 4 Sebagai Penyerap  Pada  Gelombang Mikro. Jurnal Fisika Unand Vol. 1, No. 1 [2] Erika, & Astuti. 2012. Sintesis Nanokomposit PAni/Fe 3 O 4 Sebagai
Penyerap  Magnetik  Pada  Gelombang Mikro. Sumatera  Barat:  Jurnal  Fisika
UNAND .
[3] Kojima,  H.  1982. Fundamental  Properties
Of Hexagonal Ferrites with
Magnetoplumbite. Amsterdam: North Holland Publishing Company [4] Susilawati,  Munib,  Doyan.  A.  2015. Pengaruh Temperatur kalsinasi Dan Substitusi Logam Nikel Pada Pembentukan Fasa Barium M-Heksaferit (BaFe12xNixO19)  Menggunakan  FTIR. Univesitas Mataram: Program Studi Magister Pendidikan IPA Program Pascasarjana.
[5] Widi,  B.  N.  2005.  Laporan  Hasil Penyelidikan Tinjau Endapan Pasir Besi di Kabupaten  Sikka.  Nusa  Tenggara  Timur: PT. Ever Mining
[6] Widanarto, W,  M.R Sahar, S.K Ghosal, R Arifin,  M.S  Rohani, ja  K  Hamzah.  Effect
Of  Natural Fe 3 O 4 Nanoparticles  on Structural  and  Optical  Properties of Er 3+
Doped  Tellurite  Glass. J.Magn.Magn Mater.326, 2013:pp.123-128.
[7] Rosler,  W.  L.  2003.  Synthesis  and Characterization  of  Hexagonal  ferrites
BaFe 12-2x Zn x Ti x O 19 (0<x<2)  by  thermal Decomposition  of  Freeze-dried  Precusors. Cryst Res Technol, 499-503 .
[8] Moulson,  A.,  &  Helbert,  J. 2003. Electronics: Materials,
Properties, Aplication.   Chichester.
[9] Smith, W. 1959. Ferrites. New York: Jhon willey and sons.Inc.
[10] Betri , D. A. 2011. Ekstrasi Nikel dari bijih nikel  laterit  melalui  proses  pelindian dengan memanfaatkan bakteri. Skripsi: ITB Bandung .
[11] Joshi,  Kumar,    Chhoker.  2014.  Structural,
Magnetic,  dielectric,  and  optical  properties of  nickel  ferrite  nanoparticles  syntherized by  co-precipitation  method. Journal  Of
Molecular Structure vol 1076, 55-62 .
[12] Zhang. H , Liu Z, Ma C, Yao. X, Zhang.L,
Wu.M.    2002.  Complex  permitivity, permeability, and microwave absorption of Zn  and  Ti- substitued  barium  ferrite  by citrate  sol-gel  process. Material  science and engineering B96, 1.
[13] Mayasari,  I.  2012.  Pengaruh  Temperatur Sintering  terhadap  sifat  fisis  dan  sifat magnet  pada  magnet  permanen  stronsium heksferit. Jakarta: Universitas Syarif
Hidayatullah.
[14] Safei.P,  Patricius. P,  Wisnu  A.  2015 Pembuatan  bahan
magnetik  barium heksaferit. Jurnal Kimia Kemasan, Vol. 37 No  2,  hal  95-102 BATAN:  Tangerang Selatan.
[15] Nugraha,  P.  R.,  Widanarto,  W.,  Cahyono, W.  T.,  &  Kuncoro,  H.  S.  2015.  Pengaruh aditif  BaC pada  kristalinitas  dan
Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metoda Matlurgi  Serbuk  Isotropik. Berkala  Fisika,
18(1), 43-50.